fr sr a es R Ane 
Der Köhlereibetrieb. 289 
3) Ternäre, flüſſige Verbindungen. ‘ 
a) Eſſigſäure (Holzeſſig), 47 Kohlenſtoff, 47 Sauerſtoff, 6 Waſſerſtoff. 
b) Holzgeiſt (Alkohol ähnlich) 44,3 Kohlenſtoff, 46,3 Sauerſtoff, 
9,4 Waſſerſtoff. 
c) Brandöl 88 Sauerſtoff, 12 Waſſerſtoff. 
d) Brandharz 63 Kohlenſtoff, 26 Sauerſtoff, 11 Waſſerſtoff. 
Nach Stolze liefert Laubholz 8—9,5 Proc., Nadelholz 10,7 bis 13,7 Proc. 
Theer (Brandöl und Brandharz). Gegen 6 Proc. dieſer Stoffe, von denen 
der rohe Holzeſſig verunreinigt iſt, ſind hier wahrſcheinlich nicht zugerechnet 
und würden den oben angegebenen Betrag von 20 — 24 Proc. unverdicht— 
bare Stoffe um eben fo viel vermindern. Seine Ausbeute von 41—46,8 Proc. 
rohem Holzeſſig enthält ſehr verſchiedene Mengen waſſerfreier Eſſigſäure und 
zwar zwiſchen 1,8 und 3,8 Proc. Angaben Anderer zu Folge lieferten 
100 Pfd. Holz 25,5 Kohlen, 9 Pfd. Theer, 59 Pfd. rohen Holzeſſig und 
6,5 Pfd. permanente Gaſe (Knapp), während Stolze mehr Kohlen- und 
Theermenge, weniger Holzeſſig, aber unwahrſcheinlich größere Mengen an 
unverdichtbaren Deſtillationsprodukten erhielt. 
4) Feſte Kohle. 
Kohlenſtoff einſchließlich des Gehaltes der Kohle an feuerbeſtändigen 
Aſchebeſtandtheilen. Es ſind 27,72 Gewichtprocente vom lufttrocknen Holze 
das Maximum an Kohlenausbringen, welches Karſten bei langſamer Ber: 
kohlung in verſchloſſenem Raume gefunden hat; 24,6 Proc. iſt unter gleichen 
Verhältniſſen die Minimalgröße; bei den meiſten Holzarten ſchwankt die 
Ausbeute zwiſchen 25 und 26 Proc. Uebereinſtimmend hiemit ſind die 
Verſuchsreihen Giobert's; die von Stolze und Winklers erreichen meiſt nur 
die Minimalgröße der Karſten'ſchen Erfahrungsſätze. 
Durchſchnittlich höhere Zahlen finden wir bei „v. Berg, Anleitung zum 
Verkohlen des Holzes, zweite Auflage, Darmſtadt 1860,“ der ſie ebenfalls 
durch Retortenverkohlung gewann. Die Maximalſätze ſind: Fichtenwurzelholz 
34,05 Proc., Erlenwurzelholz 31,85 Proc., Buchen 60jähriges Stammholz 
32,83 Proc., Lärchen Stammholz (Splint) 30,13, Minimum 24 Proc., vor: 
herrſchend 28—29 Proc. 
Wie eine, Seite 295, mitgetheilte Tabelle zeigt, erhielt ich ſelbſt, bei 
gleichzeitiger Verkohlung verſchiedener Baumtheile der Eiche unter ge— 
ſchmolzenem Zinn, alſo unter abſolut gleicher Wärmewirkung. Differenzen 
des Kohlenrückſtandes von 22 — 37 Gewichtprocenten. Es iſt daher nicht 
zu verkennen, daß Alter, Verkernung, Stärkemehlgehalt, daher auch Stand— 
ort und Wüchſigkeit des Baumes einen weſentlichen Einfluß auf den Kohlen: 
rückſtand gleich großer Celluloſemengen ausüben. (Siehe meine Natur⸗ 
geſchichte der forſtlichen Kulturpflanzen S. 130.) 
Dieſe bedeutenden Schwankungen im Gewicht des Kohlenrückſtandes 
können, bei der Verkohlung im verſchloſſenen Raume, nur 
hervorgerufen werden durch die veränderliche Größe der Deſtillationsprodukte, 
durch die, wenn deren Betrag ein größerer iſt, dem Holze eine entſprechend 
größere Menge von Kohlenſtoff entführt wird. Schon aus Vorſtehendem 
geht hervor, daß die Vorausſetzung: aller Sauerſtoff der Holzfaſer verbinde 
ſich mit Waſſerſtoff zu Waſſer, keine richtige ſein kann, da Kohlenſäure und 
Hartig, Lehrbuch für Förſter. II. 19 
